352 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



déviations 18 fois, pour le fer y, et, dans le cas du 

 manganèse, 160 fois plus petites que celle donnée par 

 le fer à la température ordinaire, qui était de 1 00 cen- 

 timètres, c'est-à-dire très aisément observables. 



Or en mettant successivement dans l'appareil des 

 ellipsoïdes grossièrement taillés dans du vanadium de 

 Moissan, du chrome et du manganèse de Goldschmidt, 

 on n'a pas observé les changements attendus. La 

 déviation est restée, dans tous les cas, à la tempéra- 

 ture de l'hydrogène liquide sous pression atmosphéri- 

 que et à celle de sa solidification, ce qu'elle était à la 

 température ordinaire, c'est-à-dire les quelques dixiè- 

 mes de millimètre dus au magnétisme propre du sup- 

 port. Il n'y avait donc pas de ferromagnétisme, et il 

 était nécessaire de choisir, pour ces corps, entre les 

 deux hypothèses suivantes : ou ces corps présentaient 

 un paramagnétisme d'un type nouveau ou ils étaient 

 diamagnétiques comme le cuivre dont la plupart des 

 sels sont paramagnétiques. Le travail de du Bois et 

 Honda, dans lequel ces trois métaux figurent parmi 

 ceux qui ont un paramagnétisme constant ou croissant 

 avec la température, montre que c'est la première 

 supposition qui est exacte. L'exemple du cuivre nous 

 a fait considérer l'autre hypothèse comme plausible. 

 On pouvait penser en effet que le paramagnétisme, 

 généralement attribué au manganèse métallique, est 

 le résultat de la présence de ses oxydes fortement 

 magnétiques ou de petites quantités de fer. Pour met- 

 tre cette hypothèse à l'épreuve, nous avons préparé 

 du manganèse très pur en partant du chlorure pur de 

 Merck vérifié sans fer, que nous avons électrolysé avec 

 une cathode de mercure distillé et une anode de pla- 



